( i3.4 ) 

 en usnge dans l'armée (bidons-gourdes, quarts, gamelles individuelles, 

 gamelles et marmites pour quatre hommes, tambours) remplissaient exac- 

 tement les clauses des cahiers des charges. Le métal employé est l'alumi- 

 nium seul ou l'aluminium allié au cuivre. Dans le premier cas, l'alumi- 

 nium doit être au titre de -^^ avec une tolérance de -^-^ en moins, c'est- 

 à-dire qu'il doit contenir 99 a 99,5 pour 100 d'aluminium pur. Dans le 

 second cas, la proportion de cuivre doit être comprise entre j— et j-j^, 

 soit 2 à 3 pour 100. Les ustensiles ne doivent pas subir de décapages à la 

 soude. 



» C'est après avoir étudié l'action sur ces aluminiums, à froid et à chaud, 

 de l'acide chlorhydriquc, àdesdegrésde dilution allant de i'"''à 25'''' d'acide 

 pour loo'^'^ d'eau, que j'ai adopté la marche suivante : 



» Aluminium seul. — On met dans une fiole d'atlaque o^,^ du métal coupé en 

 menus morceaux, on ajoute 5o'='" d'eau distillée et 10'"'" d'acide clilorhydrique pur. L'ac- 

 tion ne tarde pas à se manifester et à s'affirmer de plus en plus à mesure que la liqueur 

 s'échaufTe. Dès que le dégagement de gaz commence à se ralentir, on porte la fiole à 

 l'étuve à une température inférieure à 100° et on ne la retire que lorsque tout déga- 

 gement a cessé. Dans ces conditions, le silicium, le carbone et le cuivre ne sont pas 

 attaqués; ils sont recueillis sur filtre, lavés et pesés après calcination. 



» Pour doser le fer, on ajoute à la moitié de la liqueur filtrée, comprenant les eaux 

 de lavage un excès de potasse à lo pour 100, suffisant pour dissoudre l'alumine, et on 

 laisse à l'étuve pendant une demi-heure. On recueille, sur un petit filtre sans plis, le 

 dépôt ocracé qui s'est rassemblé au fond du vase; on le lave à l'eau distillée chaude, 

 on verse sur le filtre quelques centimètres cubes d'acide chlorhydrique pur à 5 pour 

 100, de façon à dissoudre entièrement le contenu. On recueille à part la liqueur acide 

 qui a traversé le filtre, puis, comme précédemment, on ajoute un excès de potasse; on 

 met à l'étuve et, lorsque le dépôt d'oxyde de fer, ainsi exempt d'alumine, s'est bien 

 rassemblé, on le sépare par le filtre, on lave pour enlever toutes traces de potasse et 

 l'on pèse, après calcination sur une lamelle de platine préalablement tarée. 



» Dans l'autre moitié de la liqueur primitive, on dose à la fois l'aluminium et le 

 fer, suivant les indications classiques, en ajoutant, à chaud, un léger excès d'ammo- 

 niaque pure. En retranchant du poids trouvé le poids de l'oxyde de fer obtenu plus 

 haut, on a le poids de laluinine seule et, par le calcul, la jtroporlion d'aluminium 

 pur. 



» L'industrie française livre actuellement des aluminiums qui se dissolvent presque 

 entièrement à froid dans l'acide chlorhydrique à 20 pour 100, ne laissant même sou- 

 vent qu'un très léger dépôt noir, à peine appréciable à la balance. Le silicium, le 

 carbone et le cuivre ont, à peu près, disparu. Le fer, qu'il y a non moins d'intérêt à 

 voir disparaître, a beaucoup diminué; mais les progrès réalisés ont été moins marqués 

 que pour le silicium : de )K'',ao pour 100 que je trouvais en 1891, il n'est encore 

 tombé qu'à os'',5 pour 100. 



)) Aluminium rillic au cuii-re. — On met dans deux fioles d"alla(|ue o"',r> du 



